322 Achtzehnter Abschnitt. Fasern. 



der Ramie in Kamerun. Wählt man Wurzeln zur Yermelirung, so hat 

 man auf die »Ueife« derselben zu achten. Sie sollen von 3 — 4jährigen 

 Pflanzen herrühren. Es werden zur Vermehrung die knolligen Theile 

 der AVurzel gewählt, welche mit »Augen« (Knospen) besetzt sind. Die 

 Samencultur ist weniger vortheilhaft, da man erst im dritten oder vierten 

 Jahre schnittreife Stengel bekommt. Die Ramiepllanzen bleiben auf gutem 

 Boden 20 — 25 Jahre hindurch ertragreich, doch muss mit Düngung nach- 

 geholfen werden. Die Triebe sind gegen das Ende der Blüthezeit schnitt- 

 reif. Es sollen jährlich 3 — 6 Ernten gemacht werden können (Hassack). 

 Nach verlässlichen Berichten werden die Ramiepfianzen jährlich bloss 

 zweimal behufs Fasergewinnung geschnitten ^). 



Gewinnung der Faser 2). Aus den Bühmeriastengeln wird Roh- 

 faser (Bast) und Spinnfaser abgeschieden. Die Gewinnung des rohen 

 Bastes erfolgt oft noch nach der alten chinesischen Methode, welche in 

 einer mechanischen Ablösung des Bastes durch Handarbeit und in einer 

 Reinigung von Nebenbestandtheilen durch Abschaben geschieht. In neuerer 

 Zeit sind verschiedene andere Methoden der Rohfasergewinnung in Vor- 

 schlag gebracht und mit grösserem oder geringerem Erfolge in die Praxis 

 eingeführt worden. Einzelne dieser Verfahren beruhen darauf, dass man 

 die entblätterten Stengel mit warmem Wasser, Dampf oder Aschenlauge 

 vorbehandelt, die dünne Rinde mit der Hand abreibt und die Faser, Avie 

 bei der Jutegewinnung, mit der Hand abzieht. Andere Verfahren ersetzen 

 die Handarbeit durch Maschinen, indem die unter Wasser tauchenden 

 entblätterten Stengel zwischen gerieften Walzen durchgezogen werden^), 

 oder indem man die grün geschnittenen Stengel nach Vorbehandlung in 

 Wasser an der Sonne trocknen lässt und dann auf der Maschine die 

 Faser abscheidet •*). 



In beiden Fällen erhält man nur Rohfaser, einen nur sehr unvoll- 

 ständig zerlegten Bast von hoher Festigkeit, welcher als solcher wohl zu 

 Seilerwaaren, nicht aber zu textilen Zwecken geeignet ist. 



Um eine Spinnfaser zu erhalten, muss die Rohfascr cotonisirt wer- 

 den. Ueber das Cotonisiruuiisverfahren ist wenis bekannt geworden, die 



1) Semler, 1. c, p. 678. 



2) Ueber die Fasergewinnung s. die oben genannten Schriften von Royle, 

 Favier, Michotte, Semler, Siebold, A. Schulte im Hofe und Gurke. 



3) Ueber derartige Maschinen s. Semler, I.e., p. 683 — 685. Sehr empfohlen 

 wird die Maschine von P. A. Favier in Villefranche (Hassack, Zeitschr. für die ge- 

 sammte Textilindustrie 'l 898/99). Neuestens wird die Decorticationsmaschine von 

 Faur als besonders zweckmässig bezeichnet. Dieselbe wurde unter anderem mit Ei'- 

 folg in Kamerun in Anwendung gebracht. Schulte im Hofe, Die Ramiefaser und 

 die wirthschaftliclie Bedeutung u. s. w., 1. c. 



4) G. O'Brien, 1. c, No. 134. 



